225 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Fundición para mata bronce. — Confeccionado el lecho de fusión 

 se pasa á la formación de la mata bronce. La operación consiste en 

 una fusión reductora, que produce por una parte escorias sili- 

 catadas y por otra mata bronce que encierra todo el cobre y una 

 parte del fierro, arsénico y antimonio del mineral. La opera- 

 ción se efectúa en hornos de reverbero, tal como se hace en Ingla- 

 terra. 



El lecho de fusión en contacto del fuego se funde : el óxido de 

 fierro se une á la sílice de la ganga para dar la escoria y el óxido 

 de cobre descompone una parte del sulfuro de fierro para producir 

 la mata. Con todo, la acción reductriz es mucho menos enérgica en 

 el reverbero que en el horno de cuba ; el Fe~0^ no es reducido ; de 

 allí resulta que las escorias bastante espesas contienen Fe'O^ y 

 arrastran mecánicamente granallas de las matas. 



Los reverberos son iguales á los de Swansea, de ladrillos refrac- 

 tarios fabricados en el mismo lugar. Solamente las bóvedas se hacen 

 con ladrillos ingleses que se contraen menos. 



El lecho de fusión, con una ley aproximada de 15 por ciento, se 

 carga por una tolva que existe en la bóveda. El combustible tam- 

 bién se carga en el hogar por otra tolva; para esta operación no 

 tiene el horno puerta alguna. La entrada del aire se efectúa por 

 unos agujeros que hay en la pared lateral del hogar, esto es, en la 

 pared normal al eje mayor del horno. Con la supresión de la puerla 

 del hogar se obtiene una ventaja. En efecto, no habiendo entradas 

 bruscas de aire frió en los momentos de alimentar el hogar, la 

 temperatura del horno se mantiene siempre elevada. 



Los hornos se encuentran enfilados; una línea férrea corre en- 

 cima de ellos, por donde unos carritos, con puerta en el fondo con- 

 ducen y reparten el mineral que se vacía en las tolvas, y de éstas 

 pasa á los hornos. Una vez la carga en el fondo- del laboratorio, se 

 le extiende rápidamente sobre el suelo en capa uniforme por medio 

 de un rastrillo ; después se cierran las puertas de trabajo y se activa 

 el fuego. Cuando la carga está fundida, lo que necesita cerca de 

 siete horas, se remueve bien la masa en fusión compuesta de matas 

 y escorias; en seguida se espuman éstas por la puerta de las esco- 

 rias situada sobre el eje menor del horno; se carga de nuevo el horno 

 con nuevos lechos de fusión y la operación se repite. 



Cuando el piso del horno está cubierto por un baño formado de 

 matas, se destapa la puerta situada sobre el eje mayor y se hace 

 correr el eje líquido sobre unos moldes de tierra que se hallan al 



